LA NATniiAl.KZA 183 



En ol horno, este óxido de fierro se combina también con la suiza, contri- 

 buyendo esta afinidad para hacer mas fácil La reducción de] plomo; además, 

 las piritas ó sulfuros do fierro, ya calcinados, equivale á la adición de fierro 

 ó de algún mineral que lo contenga; poro también por otra parte, si hay 

 en los lechos de fusión un exceso, será perjudicial, porque produciría de- 

 masiado óxido, comunicando a las escorias el defecto de destruir las pare- 

 des del horno, de producirse demasiado sub-sulíuro, delcuai, reduciéndose 

 una parte, determina laformacion de anas pegaduras que llenan la mesa y 

 crisol, corroyendo además la branca, del banco. 



Por otra parte también, los silicatos de. fierro que merced ala matriz de los 

 minerales de que se componen los lechos de fusión se producen en el horno, 

 sirven para proteger al plomo reducido contra la acción oxidante del aire que los 

 aparatos de soplo arrojan al interior del horno, dejando obrar el combustible 

 sobre el mineral, sin que sea necesario elevar demasiado la temperatura, es 

 decir, sin necesidad de marchar con el alcribís claro. El óxido de plomo en 

 este caso y en estado libre, puesto en contacto con el carbón, se reduce fácil- 

 mente, no siendo necesario un exceso de grasas como fundentes, particular- 

 mente si éstas son básicas: logrado que sean estas reacciones, el plomo redu- 

 cido se alea fácilmente con la plata, descendiendo el plomo sin volatilizarse 

 al crisol, debajo de las grasas que en este caso están bastante fluidas. Las esco- 

 rias producidas en la reducción del litargirio á plomo metálico, y de los ab- 

 sugs y abstrichs, son siempre ricas, debiendo por consiguiente preferirlas 

 cuando so tienen para echarlas en los lechos de fusión. 



Bajo estos conceptos, la fusiónele los minerales de plata con galena, oxi- 

 dados artificialmente y expulsado de la manera mas completa posible el azu- 

 fre, arsénico, antimonio, etc., no presentan ninguna dificultad; las escorias 

 se obtienen pobres en plata y plomo, y los mattes no retienen tampoco can- 

 tidades notables de los dos metales: de esta manera se tratan perfectamente 

 las galenas puras de la mina de Lomo de Toro, y los metales de la Bonan- 

 za, usando hornos semi-altos de3X á 4 metros de caja. 



Segundo. — Minerales con plata, galena, carbonatas y óxidos de plo- 

 mo, matriz arcillosa, fundidos en crudo y en presencia de mineral de 

 fierro. — Estos minerales son los óxidos de plomo naturales de la mina de 

 Lomo de Toro que llaman cuajados: raras veces se funden solos ó como be- 

 neficio especial, sino como fundentes para los metales argentíferos; no obs- 

 tante, hemos practicado fundiciones especiales con adición de mineral de fier- 

 ro, como desulfurante de la galena que siempre contienen en más órnenos abun- 

 dancia; estos metales tienen una proporción notable de arcilla, y por eonsiguien- 



